( 544 ) 



» Procede mixte et vernissage, — J'ajoiiterai qii'un precede de pein- 

 ture oil rititervention des silicates solubles m'a paru ties-efficace, 

 consiste a ajouter a de Tempois d'amidon k peu pres son volmne de 

 dissolution siliceuse a 35 ou 4o degres, et a employer le melange pour de- 

 layer les couleurs a appliquer. Le silicate de sonde rend I'empois d'ami- 

 don ou de fecule plus liquide et permct ainsi nne application plus uniforme 

 des couleurs. 



>> Le meme melange de liquide amylace et siliceux peut etre d'un 

 grand secours pour recouvrir toutes les peintures en detrempe d'un vernis 

 Ires-solide et tres-eclatant, vernis qui peut etre utilise dans une infinite 

 d'autres circonstances, 



» La fixation et le vernissage siliceux des couleurs dans la peinture en 

 detrempe ouvrent un vaste champ a la decoration de nos monuments et 

 de nos habitations. Des travaux importants executes a Lille sous mes yeux 

 onl deja fixe I'attention d'un grand nombre d'artistes de haute distinction. 



blanches et couleurs. 



» Pour mes peintures siliceuses, il est necessaire d'exclure I'emploi de 

 routes les couleurs alterees par la reaction alcaline des silicates ; il est ne- 

 cessaire aussi d'exclure les coideurs minerales trop facilement decomposees 

 par ces sels. Ainsi la ceruse, le chromate de plomb, le vert de Scheele, le 

 vert de Schweinfurt, le bleu de Prusse et une infinite d'autres couleurs, 

 notamment les laques, ne peuvent faire partie de la palette siliceuse, palette 

 qui d'ailleurs est encore assez complete pour permettre les peintures les 

 plus varices. La base blanche qui couvre le mieux dans ce genre de peinture 

 est le blanc de zinc. 



» Lorsqu'il s'agit des peintures en detrempe fixees au moyen d'une disso- 

 lution de silicate alcalin ou de peintures mixtes au moyen d'un melange 

 d'empois de fecule et de dissolution siliceuse ou meme lorsque la peui- 

 ture est faite au moyen de Famidon fixe par la chaux ou la baryte, i 

 convient encore d'ecarter les couleurs akerables par les alcalis ; mais i 

 n'en est plus de meme dans I'application de ma methode de fixation pai* 

 le tannate de gelatine, qui admet I'emploi des couleurs de toute nature . 

 il n'y a d'exception a faire que pour certains sels metalliques, solubles oi 

 liydiates. 



>^ J'appelle toute I'attention des architectes et des peintres sur 'a remar- 

 quable reaction de la chaux et de la baryte sur I'empois d'amidon. Cette 

 reaction permetde rendre susceptibles de lavage meme a chaud des peintures 



